Source: http://docplayer.fr/13507215-Construire-des-ouvrages-d-art-en-beton-les-controles-en-cours-de-chantier.html
Timestamp: 2018-10-19 10:39:18+00:00
Document Index: 83521331

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Construire des Ouvrages d'art en Béton Les contrôles en cours de chantier - PDF
Download "Construire des Ouvrages d'art en Béton Les contrôles en cours de chantier"
1 Construire des Ouvrages d'art en Béton Les contrôles en cours de chantier Philippe DROY (CETE Lyon DLL) janvier 2011
2 SOMMAIRE Levée du point d arrêt avant bétonnage Réception sur site et contrôle du béton Contrôle des opérations de bétonnage Contrôle des opérations de décoffrage Réception des parements 2 2
3 Contrôles en cours de chantier Partie 1 Levée du point d arrêt avant bétonnage 3 3
4 Levée du point d arrêt avant bétonnage PA Les points à contrôler pour la levée du point d arrêt avant bétonnage Ferraillage Coffrage Stabilité Parement Enrobage de la cage de ferraillage Préparation de la reprise de bétonnage (le cas échéant) 4 4
7 Levée du point d arrêt avant bétonnage PA Contrôles relatifs au coffrage Contrôle intérieur S assurer du visa des plans d exécution de la partie d ouvrage Pour les coffrages maintenus par des cintres ou étaiements de 1 ère catégorie, vérification : Fourniture et visa du PQ «ouvrages provisoires» Fourniture de la justification par l entreprise de la résistance et la rigidité de l ossature des coffrages ou à défaut l engagement que celle-ci a été vérifiée Fourniture des documents visés par le COP (projet des ouvrages provisoires comprenant dessins d exécution et notices/consignes de mise en œuvre et d assemblage, documents de suivi de livraison des matériaux et matériels destinés aux ouvrages provisoires) 7 7
8 Levée du point d arrêt avant bétonnage PA Contrôles relatifs au coffrage Contrôle intérieur Exemple d'outils coffrant de 1 ère catégorie : 8 8
9 Levée du point d arrêt avant bétonnage PA Contrôles relatifs au coffrage Contrôle intérieur S assurer de la stabilité, de l indéformabilité et de l intégrité des coffrages S assurer de la mise en place des dispositifs de sécurité Vérification des peaux coffrantes : Géométrie de l ensemble (dimensions intérieures, position en plan et en hauteur des coffrages, verticalité ou fruit prévu, horizontalité ou pente des sous-faces y compris contre-flèche prévue) Préparation de la peau coffrante (propreté et démoulant) Etanchéité Propreté des peaux coffrantes (poussière, rouille, attache) avant bétonnage Vérification du traitement des joints destinés à assurer l étanchéité entre coffrages adjacents 9 9
15 Levée du point d arrêt avant bétonnage Contrôles relatifs au coffrage Contrôle intérieur Vérification de la mise en place de la cage d armatures dans le coffrage Calage de la cage (risque d évolution pendant le bétonnage) Enrobage Cheminée de coulage adaptée le cas échéant C nom est spécifié sur les dessins d exécution et détermine la dimension des cales à utiliser C dev correspond aux tolérances d exécution : en général = 10 mm, peut être réduite à 5 voire 0 mm PA 15 15
16 Levée du point d arrêt avant bétonnage PA Contrôles relatifs au coffrage Contrôle intérieur Vérification des matériels prévus pour la protection du béton en cas de bétonnages par temps froid ou par temps chaud Si fortes pluies, vérifier les dispositions de protection du béton (bâchage du front de bétonnage) et évacuation de l eau dans le coffrage 16 16
17 Levée du point d arrêt avant bétonnage PA Contrôles relatifs à la Contrôle intérieur préparation de la reprise de bétonnage Contrôle de la rugosité du parement Vérification de l absence de laitance et de granulats déchaussés Contrôle de la propreté Vérification des armatures en attente Contrôle des matériaux mis en œuvre (produit de collage du béton frais sur béton durci) 17 17
20 Contrôles en cours de chantier Partie 2 Réception sur site et contrôle du béton 20 20
21 Réception sur site du béton Contrôle intérieur La réception du béton sur chantier est de la responsabilité de l entreprise de génie civil. La réception du béton comprend : L examen du bon de livraison avec pesées par gâchée à chaque toupie Le contrôle visuel du béton à chaque toupie Le contrôle de la conformité des caractéristiques du béton frais selon la fréquence définie au PQ Le prélèvement d éprouvettes d information (le cas échéant) et de contrôle selon la fréquence définie au PQ à partir du lotissement contractuel Le contrôle et l'interprétation des résistances mécaniques 21 On s assurera enfin qu aucun rajout d eau ne soit réalisé sur chantier. 21
22 Réception sur site du béton Contrôle intérieur Vérification des bons de livraison et de pesées Numéro de formule et composition Heure de fabrication pour s assurer du respect de la durée maximale d utilisation du béton (1h30 à 20 C) en l absence de disposition particulière Nature de tous les composants Strict respect du dosage minimal en ciment et du rapport E eff /C maximal sur la charge Valeurs des corrections d eau en centrale (ajout/retrait limité) Respect des tolérances de pesées Représentativité des hygrométries des granulats Temps de malaxage (55 s minimum) 22 22
23 Réception sur site du béton Vérification du bon de livraison Classes d exposition Certification NF-BPE Classe de résistance Classe de consistance Conformité NF EN Heure de fabrication Contrôle intérieur N formule SPHRE 23
24 Réception sur site du béton Vérification du bon de pesées Contrôle intérieur N formule Nature des constituants Composition (pour 1 m 3 ) Durée théorique de malaxage Heure de fabrication Pesées d une gâchée (pour 2 m 3 ici) Hygrométrie des granulats Charge (cas eau chargée) Ajout/retrait d eau (pour 2 m 3 ici) 24
25 Réception sur site du béton Vérification du bon de pesées Contrôle intérieur Écarts de pesées (%) 25
28 Réception sur site du béton Contrôle intérieur Vérification le cas échéant de la courbe wattmétrique Puissance du malaxeur à l ouverture de la vidange Temps de malaxage réel 28
29 Réception sur site du béton Contrôle intérieur Vérification des bons de livraison et de pesées Tolérances de pesées (annexe B fascicule 65) + contraignant que NF
30 Réception du béton sur site Contrôle intérieur Anomalies et conséquences Numéro de formule et composition erronée non-conformité du béton (résistance en premier lieu) Non respect du délai maximal d utilisation du béton début de prise du béton et difficulté de mise en œuvre avec perte de résistance et défauts de parement prévisibles (ségrégation) Modification de la nature des constituants modification des caractéristiques du béton (exemple : compacité, alcali-réaction, ) Evolution de la qualité des constituants (ciment, propreté et granulométrie des granulats, ) modification des caractéristiques du béton (exemple : résistance, consistance, rhéologie, ) 30 30
31 Réception du béton sur site Contrôle intérieur 31 Anomalies et conséquences Non respect du dosage minimal en ciment et du rapport E eff /C maximal sur la charge perte de compacité et de résistance avec problème de fissuration éventuel Corrections d eau en centrale non limitées consistance non conforme avec difficulté de mise en œuvre (consistance trop basse) ou perte de compacité et de résistance avec problème de fissuration éventuel (consistance trop haute) Non respect des tolérances de pesées modification des caractéristiques du béton Non représentativité des hygrométries des granulats consistance non conforme avec difficulté de mise en œuvre (consistance trop basse) ou perte de compacité et de résistance avec problème de fissuration éventuel (consistance trop haute) 31
32 Réception du béton sur site Contrôle intérieur Anomalies et conséquences Temps de malaxage insuffisant béton non homogène avec possible effet cloche (consistance) Non conformité de la consistance à la mise en œuvre difficulté de mise en œuvre avec défauts de parement prévisibles (consistance trop basse) ou perte de compacité et de résistance avec problème de fissuration éventuel (consistance trop haute) Non conformité de la teneur en air entraîné à la mise en œuvre perte de résistance (> 8%) ou propriété de durabilité au gel inappropriée (< 4%) Non conformité de la température du béton frais à la mise en œuvre difficulté de prise et de montée en résistance du béton (T b <13 C*) ou problème d exothermie avec gradients thermiques et RSI (T b > 32 C) 32 32
33 Réception sur site du béton Contrôle intérieur Vérification du bon de pesées Eau efficace : eau utilisable pour la rhéologie à l état frais et pour les réactions d hydratation à l état jeune. = eau gâchage + hygrométrie des granulats absorption des granulats + phase aqueuse des adjuvant Je lui donne un peu d eau, qu il absorbe complètement Je lui donne un peu plus d eau, sans qu il en apparaisse en surface Je rajoute de l eau, qui va alors ruisseler à la surface Imaginez un granulat poreux Wg < Abg Wg = Abg Wg > Abg 33 33
34 Contrôle du béton Contrôle intérieur (+ extérieur par sondage) Contrôle de la conformité des caractéristiques du béton frais S assurer de la présence et du bon état du matériel de contrôle, du respect des modes opératoires et du respect des fréquences de contrôle définies au PQ Consistance du béton frais (respect de la fourchette de consistance d acceptation chantier) Teneur en air entraîné le cas échéant (compris entre 4 et 8%) Température du béton frais (T b <32 C et dispositions particulières si T ext <5 C ) 34 34
35 Contrôle du béton Prélèvement d éprouvettes de contrôle (contrôle de conformité sur béton durci) S assurer de la présence et du bon état du matériel de contrôle, du respect des modes opératoires et du respect des fréquences de prélèvement définies au PQ à partir du lotissement contractuel 3 éprouvettes par prélèvement pour essai de résistance à 28 jours liées impérativement à la réalisation d un essai de consistance et à un essai de teneur en air entraîné le cas échéant Sauf dispositions différentes du marché, le nombre n de prélèvements par lot est au minimum égal à : 3 pour un lot de béton d un volume inférieur à 100 m 3, 3, plus un par tranche de 100 m 3 supplémentaires ou fraction restante. Éprouvettes pour essais au gel le cas échéant Contrôle intérieur (+ extérieur par sondage) 35 35
36 Contrôle du béton Contrôle intérieur (+ extérieur par sondage) Prélèvement d éprouvettes de contrôle (contrôle de conformité sur béton durci) Exemple de lotissement essai de résistance à 28 jours (contrôle intérieur) : Lot Fondations profondes Nombre de prélèvements 3 par groupe de pieux fabriqués dans la journée Semelles de fondation 3 pour l ensemble et au moins 1 prélèvement par semelle 36 Piles et culées Tablier Béton coulé en place pour équipements Corniches préfabriquées 5 pour l ensemble et au moins 1 prélèvement par phase de bétonnage 3 (+1 par 100 m3 supplémentaires au-delà de 300 m3 ou par phase de bétonnage) et 1 au niveau du béton de reprise du joint de chaussée (solin) 3 pour l ensemble et au moins 1 prélèvement par phase de bétonnage 5 pour l ensemble 36
37 Contrôle du béton Contrôle intérieur Contrôle de conformité ( du fascicule 65) Conformité du lot si : Consistance et autres propriétés* : résultats dans la fourchette requise Résistances en compression vérifient : 1er cas si : préfabrication avec certification BPE avec certification et équipements conformes à l annexe B S : écart-type des résultats 37 37
38 Contrôles en cours de chantier Partie 4 Contrôle des opérations de décoffrage 38 38
39 Contrôles des opérations de décoffrage Contrôle intérieur Autorisation de décoffrage Vérifier que la résistance du béton est suffisante pour autoriser le décoffrage Par éprouvettes d information (vérifier que les éprouvettes d information sont conservées dans les mêmes conditions thermiques que la pièce bétonnée) Par maturométrie (vérifier les résultats des contrôles de conformité initiaux et en cours de chantier ; vérifier les indications fournies par les éprouvettes d information durant les contrôles de conformité initiaux : différence de moins de 2 MPa) Vérifier le respect de la durée de coffrage : cas de la cure par maintien des coffrages ou cas de risque de choc thermique (la cure par maintien de coffrage peut conduire à des fissurations au jeune âge par retrait gêné : une solution consiste alors à desserrer le coffrage) 39 39
42 Contrôles des opérations de décoffrage Contrôle intérieur Le décoffrage constitue un point d arrêt dans le cas du PA décintrement d un tronçon de tablier ou d un équipage mobile. Pendant le décoffrage, vérifier que les opérations sont conduites progressivement et sans choc. Après décoffrage, contrôler l absence de : déformation excessive des pièces fléchies fissuration des parties tendues Si la cure doit être maintenue après décoffrage, vérifiée qu elle est réalisée immédiatement après décoffrage
43 Contrôles des opérations de décoffrage Contrôle intérieur Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel L'entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour que le décoffrage ou démoulage et le stockage s'effectuent sans que l'écart entre la température du béton et la température ambiante dépasse 30 C pour des températures ambiantes positives et 15 C pour des températures ambiantes négatives. Le béton ne doit pas être exposé à des températures négatives avant d'avoir atteint au moins 15 MPa de résistance en compression
44 Contrôles en cours de chantier Partie 5 Réception des parements 44 44
47 Réception des parements Contrôle intérieur Après le décoffrage Contrôler le parement de béton et vérifier l absence de défaut lié à la qualité du béton (bullage, variation de teinte, ressuage, nids de cailloux, fissuration, ) ou à la technique de coulage (empreinte de peau) Vérifier l absence de défauts de parement dus à une mauvaise vibration (nids de cailloux, bullage excessif, ségrégation, tâches sombres, fantômes d armature, ) 47 47
48 Réception des parements Contrôle intérieur Après le décoffrage (suite) Vérifier l absence de défauts de parement liés à un problème de cure (farinage de la surface, faïençage par retrait plastique, fissuration par retrait endogène et thermique, fissuration par retrait gêné dans le cadre de la cure par maintien des coffrages) Vérifier l adéquation des peaux de coffrage et du produit de décoffrage utilisés vis-à-vis du rendu en terme de parement 48 48
49 Réception des parements Contrôle intérieur Parement simple = P(2) E(2-2-3) T Planéité P (2) : respect d'une tolérance de planéité de surface d'une pièce de 8 mm/règle 2 m et 3 mm/règle 20cm Texture E (2) : bullage homogène correspondant à l'échelle 5 surface maximale d'une bulle = 1,5 cm2 profondeur maximale d'une bulle = 3 mm surface du bullage représente 3 % de la surface totale E (2) : zône de bullage concentré ou celle-ci 10 % de la surface totale E(3) : défaut localisé correspondant au coefficient de 3 x la distance d'observation de 2 ml, soit 6 cm2 Teinte T(teinte) : teinte moyenne figurant au nuancier de la norme P18503 et stipulée par le CCTP 49 49
50 Réception des parements Contrôle intérieur Parement fins (ou soignés) = P(3) E(3-3-2) T(3) Planéité P (3) : respect d'une tolérance de planéité de surface d'une pièce de 5 mm/règle 2 m et 2 mm/règle 20cm Texture E (3) : bullage homogène correspondant à l'échelle 3 surface maximale d'une bulle = 0,3 cm2 profondeur maximale d'une bulle = 2 mm surface du bullage représente 2 % de la surface totale E (3) : zône de bullage concentré ou celle-ci 5 % de la surface du panneau élémentaire observé E (2) : défaut localisé correspondant au coefficient de 4 x la distance d'observation de 2 ml, soit 8 cm2 Teinte T (3) : teinte moyenne figurant au nuancier de la norme P18503 et stipulée par le CCTP à laquelle un écart admissible est appliqué : 1 degré d'écart entre 2 zones adjacentes/teinte moyenne 2 degrés d'écart entre 2 zones contiguës/teinte moyenne 50 50
51 Merci de votre attention 51 51
Modèle Béton Armé Cahier d'exécution pour la construction de bâtiments scolaires à deux niveaux en béton armé et à toiture plate CAHIER 4 DOCUMENTATION TECHNIQUE Contenu Contenu Le présent document propose